SOBRR RESISTENCIA DE MATEUIALKS DE CONSTRUCCIÓN 



203 







a 



sii(;<;i(».\ 





_ 





i; L A S K 

 I)U M A I) mi AS 



o 



y. 



w 

 a 



.2 2." 



o o — 



3 C 



"3 .5 



a ^ 



< s 



1 1 

 < a 



o 

 c 



3,2 



a 'O 

 c_ rz 



3 



S i: = 



a 3 



oiisi:nvAr.ioM;s 





1 







25.76 



5.25 



8.00 













134.50 



Fi 1111(38. 



Pillo Santo 



1 



1.300 



200 



10 



10 40.94 

 /46.92 

 149.68 



í 

 /10.35 



11.00 

 15.50 

 19.00 



1.40¡ 

 3.00 

 4.80 



Iiidiciiis de rotura. 

 Rotura á los 2 iniuutos. 











Í20.01 



Firmes. 



Tatané n° 1 < 



0.883 



200 



10 



10 27.83 













33.35 



7.00 



Descenso lento. 











[35. 19 



1 



8.00 



Rotura álos3 minutos. 





f 







/1 0.35 



1.70 













20.01 



3.00( 





Tatané 0^2 



1 



0.853 



200 



10 



27.83 

 ^^34.50 



38.06 



\40.71 

 1 



(20.93 



4.75Í 



7.00 



8.50 



12.00 



5.00 



Firmes . 



Descenso lento. 

 Rotura instantánea. 



\ 

 Naranjo 



0.946 



1 



200 



10 



^30.36 

 '^36.80 



Í39.56 



1 



/10.81 



9.00 

 19.00 

 30.00 



2.00 



Firmes. 



Rotura á los 5 minutos. 



Canela 



0.719 



> 



200 



10 



^q\20.93 



'730.36 



\40.75 



[20.93 

 ,J30.36 

 '^)38.18 



3.50: 

 5.50 

 8.00 



4.00 



Firmes. 



Rotura completa sin in- 

 dicio anterior. 



Nogal 



0.715 



200 



10 



7.00 

 10.00 



Firmes. 



Indicios de rotura. 











140.00 



12.00 



Rotura después de 1 mi- 

 nuto. 





■ 

 1 







/ 9.89 

 U3.91 



2.io: 



3.00* 



Firmes. 



Cedro n" 1 



'0.558 



200 



10 



1018.74 

 Í2\ . 50 



4.75 

 6.00] 



Descenso lento. 





». 







1 



23.57 



8.00 



Rotura á los 5 minutos. 



